( 589 ) 



proprement dit. Ceci est enlièrement d'accord avec ce que 

 Wiedemann avait déjà vu (1). 



On n'a pas trouvé que le point de soliditicalion propre- 

 ment dit fût enlièrement identique pour chacun de ces 

 alliages. Le tableau suivant indique la position de la station 

 pour huit alliages. 



Point de solidification 

 Alliages. (température brute), 



P*S» 17703 



P/^'-^Sm 17605 



Pb^Sn 47700 



Vb^Sn 47500 



Pb^Sn 475«»0 



Vb^ii"- 47305 



VbSn'^ 47900 



P^S;i* 483O0; 



l'alliage Vb^Sn présente un point de solidification de si 

 courte durée qu'il n'a pas pu être déterminé exactement 

 et les alliages PbS'hi et PbS^'n ont leur température s'abais- 

 sant continuellement de 200° à 175°, ou à 170°, sans jamais 

 présenter de véritable station. 



Il est clair qu'on n'a pas pu reproduire ces faits dans le 

 diagramme à petite échelle figurant dans la planche. 



Après avoir terminé cet examen superficiel qui n'avait 

 d'autre but que de faciliter notre orientation, passons à la 

 comparaison des quantités de chaleur ^Q) des alliages 

 avec la chaleur de leurs constituants. Nous arriverons à un 

 résultat qui, me paraît-il, n'est pas sans importance pour 

 la connaissance de la structure des alliages. 



On a calculé la quantité de chaleur que renfermerait 

 chacun de ces onze alliages de 100° à o60° dans l'hypo- 

 thèse où leurs constituants ne seraient pas alliés, en y 

 comprenant bien entendu la chaleur latente de fusion : 



(1) Annales de Wiedemann, l. Ill,i). 2ô7. 



